— 373 — 



nannten Kyanisieren, d. h. Imprägnieren mit einer Sublimatlösung (Quecksilberchlorid) 

 — nach seinem Erfinder Kyan benannt — bei Pfählen und kleinen Holzstücken an- 

 gewendet. 



Das Kochen der Hölzer in der Tränkflüssigkeit mittels direkter Feuerung oder 

 eingeführten Dampfes wird in neuerer Zeit hauptsächlich nur zu dem Zwecke angewendet, 

 um den einheimischen Holzarten (Eiche, Rotbuche, Hainbuche, Erle) das Aussehen seltener 

 ausländischer Hölzer (Mahagoni etc.) zu geben. 



Das Saftdruckverfahren (hydrostatisches Druckverfahren, erfunden von Bou- 

 cherie) besteht darin, daß man auf das Hirnende des zu tränkenden frischen, noch voll- 

 standig berindeten Stammes eine Drucksäule der Imprägnierflüasigkeit (Kupfervitriol) 

 wirken läßt, die stark genug ist, um den natürlichen Saft aus dem Holze zu verdrängen 

 und dessen Platz einzunehmen Die zu imprägnierenden Stämme oder Stangen werden 

 horizontal auf Unterlagen befestigt. Um die — in einem auf 8 bis 10 m hohem Gerüste an- 

 gebrachten Botticue (Druckbassin) befindliche — Imprägnierflüssigkeit von der Hirnfläche 

 aus in die hier offenen Holzporen eintreten lassen zu können, wird ein Hanfseil auf die 

 Peripherie der Stirnfläche gelegt, darauf ein Bi-ettstück [gesetzt und dieses mit Leisten, 

 Klammern und Schrauben fest angezogen. Das von dem Bottich ausgehende Fall- und 

 Zuleitungsrohr wird durch Guttaperchaschläuche verlängert, welche unmittelbar in den 

 hohlen Raum zwischen der Stirnfläche und dem Brettstücke eingeleitet werden. Die vom 

 Druckbassin ausgehende, also mit bedeutendem Druck vor der Hirnfläche des Stammendes 

 anlangende Imprägnierflüssigkeit wird in den Stamm hineingepreßt und verdrängt den 

 größten Teil des natürlichen Baumsaftes, der am Zopfende anfangs allein, bald aber mit 

 der bezeichneten Flüssigkeit gemengt ausfließt. 



Bei dem Dampfdruck- oder pneumatischen Verfahren endlich werden die 

 zu imprägnierenden Hölzer für die Verwendung fertig zubereitet (also vierkantig abge- 

 flächt, die Bahnschwellen riclitig abgelängt und zugerichtet etc.) und in großen Kesseln 

 (nach vorhergegangener Dämpfuns) der Präparierflüssigkeit ausgesetzt, die mit starkem 

 Dampfdruck bei einer Temperatur von 5n bis 90" C in das Holz eingepreßt wird. Als 

 Imprägniersubstanz dient Clilorzink (Burneitieren', Kreosot, kreosothaltiges Teeröl oder 

 Gasteer. — In neuerer Zeit ist man von dem vorherigen Dämpfen des Holzes vielfach ab- 

 gekommen, weil man die Beobachtung gemacht hat, daß trockenes Holz kreosothaltige 

 Stoffe besser aufnimmt als feuchtes. Das Holz wird deshalb jetzt vielfach zunächst in 

 eigenen Trockenöfen gedörrt, dann in Dampfkessel eingeführt und hier einem hohen Druck von 

 AVasserdämpfen ausgesetzt, welchen Kreosotöl beigemengt ist (Blythesches Verfahren). 



Von unseren Holzarten läßt sich die Rotbuche am vollkommensten durchträiken; 

 dann folgen Hainbuche, Aspe. Birke, Erle, Fichte und Tanne. Das zu imprägnierende 

 Holz muß jedenfalls vollständig gesund sein; auch ist Buchenholz von über inojährigen, 

 mit dem roten Kern behafteten Bäumen zur Imprägnierung unbrauchbar. Im allgemeinen 

 wird durch das Imprägnieren die D;tuer des Holzes verduppelt bis verdreifacht, weshalb 

 solche Verfahren namentlich bei weniger dauerhaftem Holze (Rotbuche) eine große Be- 

 deutung besitzen und noch gewinnen dürften. 



10. Die Brennkraft. Hierunter ver.steht man die Eisenscliaft des 

 Holzes, beim Verbrennen in unseren gewöhnlichen Feuerräumen eine 

 größere oder geringere Wärme zu erzeugen. Die Brenn kraft steht im allge- 

 gemeinen mit dem (jewichte des Holzes in geradem Verhältnisse*); harz- 

 reiches Holz ist brennkräftiger als harzarmes, gesundes brennkräftiger als 

 faules. Die Hrennkraft nimmt ferner mit der Trockenheit des Holz s zu, 

 denn bei feuchtem Holze geht ein großer Teil der erzeugten Wärme zur 

 Verdampfung des im Holze vorhandenen Wassers verloren. Es Icann daher 

 durch luftiges Aufsetzen des Brennholzes im Walde, durch Aufbewahrung 

 desselben in trockenen Räumen, durch Kleinspalten desselben u. dgl. die 

 Wärniewirkung beiin Verbrennen des Holzes gesteigert werden. 



Die größte Brennkraft besitzen: Hainbuche, Rotbuche, Zerreiche. 

 Ahorn, Esche, Birke, Akazie, harzreiche Kiefer, Schwarzkiefer; mittlere: 

 Ulme, Stiel- und Traubeneiche, weniger harzreiche Kiefer, Zirbelkiefer, 

 Lärche, Fichte, Tanne; geringste: Linde, Erle, Weymouthskiefer, Pappeln, 

 Weiden. 



Um die Brennkraft der einzelnen Holzarten und die Höhe derselben 

 leichtfaßlich auszudrücken, nimmt man die Brennkraft des Rotbuchen- 

 holzes als Einheit (rOO) an und bezeichnet den Heizeffekt der übrigen Holz- 



*) Mit wenigen Ausnahmen (Eiche). 



